432 



Richard Kern p f. 



Fig. 182. 



Glasröhrchen als Aufnahmegefäß für die Gallerte zu verwenden und den 

 Verschluß vor dem Einhängen des Thermometers in das Luftbad zu ent- 

 fernen. Dadurch wird erreicht, daß der Boden des Gläschens frei von 

 Gallerte ist und der äußere Luftdruck nicht das Absinken des Röhrchens 

 verhindern kann. Einen derartigen Apparat stellt Fig. 182 dar. — 



Zur Bestimmung des Erweichungspunktes von Pech wendet man — 

 in ähnlicher Weise, wie bei der elektrischen Schmelzpunktbestimmung für 

 Fette nach v. Liehermatm (siehe oben) — ein Glas- 

 röhrchen an, in das man das geschmolzene und 

 dann wieder zum Erstarren gebrachte Pech und 

 darüber etwas Quecksilber einfüllt. Das Ganze 

 wird in einem doppelten Flüssigkeitsbade in der 

 üblichen Weise erhitzt, so daß die Temperatur in 

 der Minute ungefähr um P steigt. Die Tempe- 

 ratur, bei der das Quecksilber die Pechschicht 

 durchbricht, gilt als Erweichungspunkt des Pechs, i) 



Die von French^) vorgeschlagene Methode 

 der Bestimmung des Schmelzpunktes von Pechen 

 sei hier nur erwähnt. 



y) Bestimmung des Erweicluingspunktes 

 von S'ilikatglösern. 



Quecksilber 



Schraelzpnnktbestiminung von 

 Gelatine nach Herold. 



Zur Ermittlung der Erweichungspunkte von 

 Silikat gläsern haben Beck ,und Stegm/lUer^) 

 eine elegante Arbeitsmethode angegeben. Diese 

 beruht darauf, daß lose zusammengehäufte Glas- 

 körner im Augenblick des Zusammenf Heßens plötz- 

 lich den elektrischen Strom leiten, ein Vorgang, 



der durch ein eingeschaltetes Meßinstrument scharf zu beobachten ist. Das 

 zu kleinen Körnern zerstoßene Glas befindet sich in einem Porzellantiegel, 

 der in einen kleinen, mit Asbestplatten gut verschlossenen elektrischen 

 Tiegelofen nach Heraus (vgl. Bd. I, S. 71) eingesetzt ist. In die lockere 

 Glasmasse sind zwei dicke Metalldrähte als Elektroden sowie ein durch ein 

 Maniuardtrohr geschütztes Thermoelement eingeführt. Man erhält mit dieser 

 Apparatur bei verschiedenen Gläsern als Vergleichstemperatur diejenige, 

 bei welcher der gleiche Grad von Zähigkeit besteht. Gläser (starre Fhissig- 



') Siehe: M. Klinger, Bestimmung des Erweicliungspiiuktes von Pecb. Chem.- 

 Zeitg. Bd. 38, S. 63 (1914). — V. AbeIes,''D3iSse\he. Ebenda 8.249. 



^) H. F. French, Eine neue Methode zur Bestimmung des Schmelzpunktes von 

 Pechen. Journ. Ind. Eng. Chem. Vol. 3, p. 907 (1911); Chem.-Zeitg. Bd. 36. Rep. S. 173 

 (1912). 



^) K. Beck, Über ein Verfahren zur Bestimmung der Erweichungspunkte von 

 Silikatgläsern. Zeitschr. f. Elektrochem. Bd. 17, 8.848(1911) und Chemr-Ztg. Bd. 35, 

 S. 613 (1911). 



